ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 17 (1) (2014) : 12 – 16
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa

## Elektropolimerisasi Anilin secara Potensiostatik dengan Penambahan Dopan
Yudhi Richard a , Didik Setiyo Widodo a*
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: widodo.ds@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords: Aniline, Polyaniline,
Doping, Electropolymerization , Conductivity
Research on the electropolymerization of aniline with potentiostatic method has been done. This study aims to obtain polyaniline polymer compounds with high conductivity through electropolimerization approach. Aniline was electrolysed using iron and carbon electrodes and added by H 2 SO 4 to form precipitate. The aniline concentration used was 0.7  M  with  methanol  as  the  solvent.  The  method  used  was  potentiostatic  in  100  mL solution at 5 V potential for 20 min. The product character of the electro polymerization result was analyzed using UV-Vis spectrophotometer and Fourier Transform-Infrared (FT-IR)  spectroscopy.  The  results  showed  that  the  aniline  electro  polymerization  by involving the doping process using H 2 SO 4 produced a conductive polyaniline compound.

## A b s t r a k
Kata Kunci: Anilin, Polianilin,
Doping, Elektropolimerisasi , Konduktivitas
Penelitian  tentang  elektropolimerisasi  anilin  dengan  metode  potensiostatik  telah dilakukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  senyawa  polimer  polianilin dengan  konduktivitas  yang  tinggi  melalui  pendekatan  elektropolimerisasi.  Anilin dielektrolisis menggunakan elektroda besi dan karbon dan ditambahkan H 2 SO 4 hingga terbentuk endapan. Konsentrasi anilin yang digunakan adalah 0,7 M dengan metanol sebagai pelarut. Metode yang digunakan adalah potensiostatik dalam larutan 100 mL pada potensial 5 V selama 20 menit. Karakter produk dari hasil elektropolimerisasi yang terbentuk  dianalisis  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  dan  FTIR.  Hasil  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  elektropolimerisasi  anilin  dengan  melibatkan  proses doping dengan menggunakan H2SO4 menghasilkan senyawa polianilin yang konduktif.

## 1. Pendahuluan
Polianilin (PANI) adalah salah satu senyawa polimer elektrokonduktif yang  relatif  mudah  disintesis dibandingkan senyawa polimer elektrokonduktif lainnya. PANI yang dihasilkan dari proses elektropolimerisasi memiliki beberapa kelebihan, antara lain  memiliki  kestabilan  dan  konduktivitas  yang  tinggi walaupun  dalam  keadaan  teroksidasi  [1].  Senyawa  ini disintesis  dengan  cara  elektropolimerisasi  (proses polimerisasi dengan pendekatan elektrokimia). Senyawa hasil  elektropolimerisasi  akan  mengalami  perubahan konduktivitas  sehingga  dapat  diaplikasikan  dalam berbagai  alat,  seperti  membran  redoks,  biosensor,
sumber energi pada baterai, sebagai bahan penghambat korosi, dan alat peraga dalam bidang elektronik.
Konduktivitas  polianilin  dapat  meningkat  melalui proses doping dengan asam protonik. Keberadaan asam protonik  mampu  menyebabkan  terjadinya  transfer proton pada situs imina ( – N=), sehingga dengan adanya transfer  proton  dapat  meningkatkan  konduktivitas polianilin yang dihasilkan. Proses doping dilakukan pada saat proses elektropolimerisasi anilin berlangsung pada substrat yang memiliki sifat konduktif atau semikonduktif.  Elektropolimerisasi  biasa  digunakan sebagai teknik untuk mendapatkan membran berukuran mikro [2].
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 17 (1) (2014) : 12 – 16
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Karami dkk. [1] menjelaskan tentang sintesis polianilin nanofiber
dengan
menggunakan metode galvanostatik (pengukuran  pada  arus  tetap)  dan  Wibawanto  dan Darminto  [3]  menjelaskan  tentang  elektropolimerisasi film  polianilin  dengan  metode  galvanostatik  dan pengukuran  laju  pertumbuhan  film  polianilin  tersebut. Modifikasi penelitian sebelumnya terletak pada metode, pelarut  sampel  dan  elektroda  yang  digunakan.  Metode yang digunakan adalah potensiostatik (pengukuran pada potensial  tetap),  pelarut  sampel  berupa  metanol, elektroda  yang  digunakan  adalah  karbon  dan  besi. Kelemahan  penelitian  terdahulu  yaitu  terletak  pada bahan-bahan yang digunakan yang sulit dicari dan relatif mahal  sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  dengan bahan yang mudah didapat dan dengan harga yang relatif murah.  Dalam  penelitian  ini  bahan  yang  digunakan mudah  didapat  dan  harganya  relatif  murah.  Penelitian lebih  lanjut  dalam  upaya  meningkatkan  daya  hantar material ini perlu dilakukan dengan meninjau pengaruh dopan dalam sintesis elektrolisis.
Wibawanto  dan  Darminto  [3]  menjelaskan  bahwa peningkatan arus elektropolimerisasi akan meningkatkan  oksidasi  pembentukan  cacat  (proses doping) dan banyaknya kadar cacat rantai (dopan) sangat menentukan  konduktivitas  polianilin  yang  dihasilkan. Doping merupakan  proses  transfer  proton  ataupun  zat pengoksidasi  yang  berperan  dalam  reaksi  reduksi- oksidasi (redoks). Dopan H 2 SO 4 berperan dalam transfer proton  dan  penyisipan  anion  sulfat  pada  polianilin bentuk Emeraldine  Salt  (ES). PANI  dalam  bentuk  garam emeraldin memiliki konduktivitas yang dapat ditingkatkan selama proses sintesis berlangsung dengan menggunakan  dopan  asam  protonik.  Protonasi  pada polimer  juga  tergantung pada  keadaan  oksidasi dan  pH larutan  elektrolit  [4].  Berdasarkan  uraian  diatas, penelitian  sintesis  PANI  dengan  doping  H 2 SO 4 perlu dilakukan  sebagai  alternatif  lain  dalam  mendapatkan hasil sintesis PANI yang berkonduktivitas yang tinggi.

## 2. Metode Penelitian

## Bahan
Anilin ( p.a Merck) , Asam Sulfat (H 2 SO 4 ) ( p.a, Merck) , Akuades  (H 2 O),  Aseton  (teknis),  Metanol  (CH 3 OH), Elektroda karbon dan besi.

## Preparasi Elektroda
Pencucian  elektroda  karbon  dari  baterai  baru  dan potongan  besi  baru  sebanyak  2  kali  dengan  akuades menggunakan gelas beker, serta dilakukan pengeringan dan pencucian dengan aseton.

## Preparasi Larutan Campuran Anilin dalam Metanol
Pembuatan  larutan  campuran  0,7  M  anilin  dalam metanol  dengan  3,42  ml  anilin  dicampurkan  dengan metanol 93,14 ml. Campuran larutan ini akan digunakan sebagai larutan elektrolit.

## Penentuan Nilai Absorbansi Anilin dan Polianilin
Panjang  gelombang  maksimum  dapat  ditentukan dengan mengukur absorbansi sampel larutan anilin dan
produk  hasil  sintesis  (polianilin)  pada  panjang gelombang 200 nm sampai 800 nm

## Penentuan Potensial Kerja
Larutan  sampel  di  elektropolimerisasi  dengan variasi listrik 0,5 – 7 volt dan dilakukan pencatatan arus selama  30  detik.  Perlakuan  yang  sama  dilakukan terhadap blanko, kemudian dari data dapat dibuat kurva potensial  listrik  melawan  arus  listrik  ( E  vs  l) untuk memperoleh daerah kerja elektrolisis.

## Elektropolimerisasi Anilin Dengan Metode Potensiostatik
Pembuatan  polianilin  dengan  potensial  kerja  yang spontan  dalam  larutan  elektrolit  anilin  0,7  M. Penambahan  dopan  H 2 SO 4 per-tetes  secara  bertahap setiap detik selama proses elektrolisis berlangsung.

## Metode Analisis
Larutan  anilin  baik  sebelum  dan  sesudah elektropolimerisasi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV -Vis untuk menentukan pergeseran spektra dari anilin menjadi polianilin dan dianalisis lebih lanjut  dengan  menggunakan  FTIR Spectroscopy untuk mengetahui  gugus  khas  polianilin  yang  terdapat  dalam sampel.  Dari  hasil  karakterisasi  yang  diperoleh  dari proses  elektropolimerisasi  dapat  digunakan  untuk memperoleh konduktivitas listriknya.

## Pengukuran Konduktivitas Senyawa Hasil Sintesis
Polianilin  hasil  sintesis  dibuat  menjadi  pelet  lalu dimasukkan  di  dalam  tabung  silinder  sepanjang  2  cm dengan jari-jari 0,2 cm dan diukur dengan menggunakan multimeter  untuk  mengetahui  resistensi  dan  dapat dihitung  konduktivitas  listriknya  sehingga  dapat diketahui sifat dari hasil sintesis tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Penentuan Potensial Kerja
Menurut  Wang  [5]  pada  teknik  potensiostatik, potensial  elektroda  digunakan  untuk  menghasilkan reaksi  transfer  elektron  kemudian  diamati  arus  yang dihasilkan.  Peranan  dari  potensial  adalah  sebagai parameter  kontrol  yang  memberikan  gaya  terhadap suatu  spesi  kimia  untuk  melepas  atau  menerima elektron.  Penentuan  potensial  kerja  pada  proses elektropolimerisasi dilakukan dengan melakukan variasi potensial selama proses elektropolimerisasi berlangsung. Elektrolisis
dilakukan dengan menggunakan  elektroda  Fe  dan  C  yang  diikuti  dengan penambahan  H 2 SO 4 sebagai  dopan  dan  dilakukan  pada potensial 0,5 – 7 volt dengan kenaikan 0,5 volt setiap 30 detik sambil dilakukan pengamatan arus.
Gambar 1. Grafik elektrolisis blanko
Gambar 2. Grafik elektrolisis sampel
Kurva yang disajikan merupakan grafik elektrolisis blanko  dan  sampel.  Grafik  blanko  digunakan  sebagai batas  atas  dan  grafik  sampel  digunakan  sebagai  batas bawah.  Pada  grafik  tersebut  menjelaskan  bahwa besarnya  potensial  kerja  yang  digunakan  saat  proses elektropolimerisasi  harus  berada  pada  potensial  dari hasil  perhitungan  yang  dilakukan,  sehingga  sampel dapat terektrolisis. Potensial kerja yang digunakan saat elektropolimerisasi  yaitu  5  volt.  Potensial  kerja  yang telah  ditentukan  menyatakan  energi  yang  diperlukan untuk keberlangsungan proses transfer elektron.

## Elektropolimerisasi Senyawa Anilin
Pada penelitian ini dikaji elektropolimerisasi anilin dengan  menggunakan  metode  potensiostatik  dengan penambahan dopan dan variasi arus untuk mengoptimalkan  sintesis  senyawa  organik  yaitu polianilin.  Senyawa  polianilin  termasuk  polimer konduktif  karena  konduktivitasnya  cukup  baik  [6].  Xu dkk. [7]  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang mempengaruhi konduktivitas polianilin dalam elektropolimerisasi  antara  lain  jenis  dopan  yang digunakan. Doping atau protonasi terjadi melalui reaksi antara  polimer  dengan  asam  protonik.  Asam  protonik bergugus  fungsional  secara  umum  dinyatakan  dengan notasi H + (M - -R), dengan H + dan M - adalah gugus asam fungsional  yang  dapat  berupa  asam  sulfat,  asam karboksilat,  asam  fosfat,  dan  R  adalah  suatu  gugus organik.  Asam  sulfat  berperan  sebagai  dopan  dalam proses doping untuk memprotonasi asam protonik yang bereaksi  dengan  atom  nitrogen  yang  berikatan  imina pada  cincin  kuinoid  dari  gugus  teroksidasi  dalam  basa emeraldin  sehingga  menghasilkan  transisi  menjadi bentuk cincin benzoid dalam garam emeraldin, peristiwa
ini  dikenal  dengan bipolarone .  Proses  protonasi  ini menghasilkan  cacat  rantai  pada  garam  emeraldin  yang terbentuk  akibat  protonasi  dalam  proses  doping  pada rantai polimer. Cacat rantai ini berupa pasangan dikation ( bipolarone )  yang  berperan  sebagai  pembawa  muatan. Transisi cincin ini dapat merubah polianilin yang bersifat isolatif  menjadi  konduktif.  Asam  sulfat  juga  sangat berpengaruh  untuk  membantu  pergerakan  ion  menjadi terarah  yang  meminimalkan  terbentuknya  hambatan dalam proses elektropolimerisasi.
Prosedur  kerja  pada  proses  elektropolimerisasi, anilin  dilarutkan  dalam  metanol  kemudian  direaksikan dengan  H 2 SO 4 secara  bertahap  yang  disertai  dengan pengadukan.  Asam  sulfat  berperan  sebagai  elektrolit pendukung  dan  dopan  pada  proses  doping.  Doping merupakan  proses  transfer  proton  yang  mengubah cincin kuinoid menjadi benzoid sehingga menyebabkan polimer  bersifat  konduktif.  Elektroda  yang  digunakan yaitu besi sebagai katoda dan karbon sebagai anoda yang dihubungkan  dengan  multimeter  kemudian  dicelupkan ke  dalam  larutan  campuran.  Elektrosintesis  dilakukan pada larutan dengan pH 2,4 pada suhu kamar.

## Gambar 3. Proses doping

## Proses Doping dengan Asam Protonik
Polimer  yang  memiliki  ikatan  rantai  terkonjugasi pada  umumnya  bersifat  rigid  sehingga  sulit  untuk  di sintesis. Demikian pula dengan polianilin yang diperoleh dari  hasil  sintesis  kimia.  Asam  protonik  bergugus fungsional  secara  umum  dinyatakan  dengan  notasi H + (M - -R),  dengan  H + dan  M - adalah  gugus  asam fungsional  yang  dapat  berupa  asam  sulfat,  asam karboksilat  asam  fosfat,  dan  R  adalah  suatu  gugus organik. Proton asam mempunyai peran penting dalam mengubah  sifat  polimer  menjadi  sebuah  material konduktif,  yaitu  dengan  cara  protonasi  (donor  proton) serta menyisipkan anion dopan ke dalam rantai polimer.
Berdasarkan  tingkat  oksidasinya,  polianilin  dapat disintesis dalam bentuk isolatifnya yaitu leucomeraldine base (LB)  yang  tereduksi  penuh, emeraldine  base (EB) yang  teroksidasi  setengah  dan pernigraniline  base (PB) yang  teroksidasi  penuh.  Dari  ketiga  bentuk  tersebut, emeraldine base (EB) yang paling stabil dibanding dengan LB  dan  PB.  Bentuk  EB  dapat  dibuat  konduktif  dengan proses  doping  asam  protonik,  dimana  proton-proton ditambahkan  ke  situs – N=,  sementara  jumlah  elektron
pada  rantai  tetap.  Bentuk  konduktif  EB  disebut  dengan emeraldine  salt (ES)  melalui  reaksi  oksidasi  dengan asam-asam protonik [8].
Pada  saat  protonasi,  atom  nitrogen  imina mengalami  perubahan  di  cincin  kuinoid,  terjadi  secara cepat  menghasilkan  transisi  dalam  kuinoid  menjadi benzoid,  peristiwa  ini  dikenal  dengan bipolarone (cacat rantai  yang  membentuk  pasangan  dikation  sebagai pembawa  muatan).  Pembawaan  muatan bipolarone memiliki  energi  tinggi  dan  terjadi  dalam  waktu  yang singkat.  Penyebaran  kembali  muatan  menghasilkan sebuah polarone sebagai  pembawa  muatan  yang  lebih stabil.
Penentuan Nilai Absorbansi Anilin dan Polianilin menggunakan Spektrofotometer UV- Vis
Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan  untuk  mencari  nilai  optimum  pada  peak dengan posisi melengkung paling tinggi sehingga apabila mengalami  pergeseran,  nilai  absorbansinya  tidak  akan mengalami perubahan (mengalami nilai absorbansi yang sama) [9].
Analisis  spektrofotometer  UV- Vis bertujuan  untuk mengetahui  pergeseran  spektra  dari  anilin  menjadi polianilin.  Pengukuran  dilakukan  pada  panjang gelombang 200 nm-800 nm.
Tabel 1: Data nilai panjang gelombang Anilin dan Polianilin No Panjang Gelombang Anilin Polianilin 1 524 529 2 378
349
Gambar 4. Spektra Uv- Vis Anilin
Dari  data  spektra  serapan  yang  diperoleh berdasarkan  hasil  analisis  spektrum  menggunakan spektrofotometer UV- Vis ditunjukkan pada gambar yaitu menunjukkan  bahwa  senyawa  anilin  menunjukkan puncak  pada  intensitas 378  nm  dalam  pelarut  metanol. Senyawa anilin menunjukkan puncak pada 300 nm - 420 nm  yang  menandakan  adanya  gugus  imina  dan perpanjangan  ikatan  rangkap  konjugasi  pada  panjang gelombang 312,5 nm [10].
Gambar 5. Spektra Uv- Vis Polianilin produk hasil sintesis
Pada  spektra  UV- Vis polianilin  hasil  sintesis  diatas menunjukkan  bahwa  senyawa  polianilin  menunjukkan puncak  pada  intensitas  349 nm dalam  pelarut metanol. Spektrum serapan polianilin menunjukkan serapan pada sekitar  300  nm  dan  600  nm.  Namun  setelah  panjang gelombang  800  nm  tidak  terlihat,  hal  ini  akibat keterbatasan  alat  yang  tidak  mampu  merekam  dengan baik pada panjang gelombang 800 nm [11].

## Analisis Anilin dan Polianilin dengan Menggunakan FTIR
Penggunaan  spektrofotometer  FTIR  dilakukan untuk  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  dari  suatu sampel. Spektrum infra merah berhubungan erat dengan ikatan  kovalen  dalam  senyawa  organik.  Dengan membandingkan nilai bilangan gelombang yang muncul dalam  spektrum  dalam  spektrum  dengan  data  standar, maka dapat diketahui gugus-gugus fungsi apa saja yang terdapat dari sampel tersebut [12].
Gambar 6. Spektra FTIR senyawa Anilin
Dari spektra dapat diidentifikasi bahwa gugus anilin yaitu  N-H stretching yang  memiliki  transmitansi  pada bilangan panjang gelombang 3435,10 cm -1 , pada panjang gelombang 1619 cm -1 terdapat gugus N-H bending , pada panjang gelombang 1640 cm -1 terdapat gugus C=N anilin, pada  panjang  gelombang  terdapat  1281  cm -1 terdapat gugus C-N stretching , dan transmitansi yang terjadi pada pita  di  bawah  1000  cm -1 merupakan  karakteristik benzena monosubstitusi.
Gambar 7. Spektra FTIR senyawa produk hasil sintesis
Spektrum FTIR polianilin disajikan pada daerah 564 cm -1 sampai  dengan  4064  cm -1. Berdasarkan  data  FTIR tersebut  dapat  diidentifikasi  munculnya  transmitansi pada  bilangan  panjang  gelombang  3441,15  cm -1 dan 3221,25  cm -1 mengindikasikan  adanya  N-H stretching yang  merupakan  gugus  khas  senyawa  polianilin  hasil sintesis.  Transmitansi  bilangan  panjang  gelombang 803,26  cm -1 mengindikasikan  adanya  gugus  C-H bending , 1140,70 cm -1 adalah gugus C-N bending , 1291,5 cm -1 merupakan  gugus  C-N stretching ,  1496,96  cm -1 sebagai gugus C=C benzoid, dan pada bilangan panjang gelombang 1563,13 cm -1 mengindikasikan adanya gugus C=C  kuinoid.  Transmitansi  yang  terjadi  pada  pita  di bawah 1000 cm -1 merupakan karakteristik dari benzena monosubstitusi.  Perbedaan  dengan  spektra  FTIR polianilin  hasil  sintesis  dengan  anilin  yaitu  tidak terdapatnya  gugus  C=C  Kuinoid,  C=C  Benzoid,  C-H Bending , dan C-N Bending pada anilin.

## Pengukuran Konduktivitas Listrik
Polianilin merupakan salah satu polimer konduktif. Polianilin  memiliki  beberapa  bentuk  yakni  EB,  ES,  dan LB.  Masing-masing  bentuk  tersebut  memiliki  nilai konduktivitas  yang berbeda. Bentuk  yang  paling  umum adalah  bentuk  emeraldin  yang  memiliki  konduktivitas pada tingkat semi konduktor (100 Scm -1 ) lebih tinggi dari polimer  umum  (<10 -9 Scm -1 )  tetapi  lebih  rendah  dari logam (10 4 Scm -1 ) [8]. Konduktivitas produk hasil sintesis (polianilin)  yaitu  35,38  S/cm.  Nilai  konduktivitas  ini menjelaskan bahwa  produk  hasil  sintesis  telah menjadi polimer yang bersifat semi konduktif.

## 4. Kesimpulan
Elektropolimerisasi  anilin  melalui  proses  doping menggunakan  H 2 SO 4 diperoleh  senyawa  polianilin. Konduktivitas  produk  hasil  sintesis  (polianilin)  yaitu 35,38 Scm -1 dengan resistensi sebesar 0,45 Ω.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Hassan Karami, Mohammad Ghale Asadi, Masoomeh Mansoori,  Pulse  electropolymerization  and  the characterization of polyaniline nanofibers,
Electrochimica Acta , 61, (2012) 154-164
http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2011.11.097
[2]  Hongying  Hou,  Florence  Vacandio,  Maria  Luisa  Di Vona, Philippe Knauth, Sulfonated polyphenyl ether by  electropolymerization, Electrochimica  Acta ,  81,
(2012) 58-63
http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2012.07.082
[3]  Rakhmat  Hidayat  Wibawanto,  Darminto  Darminto, Elektropolimerisasi  Film  Polianilin  dengan  Metode Galvanostatik
dan Pengukuran Laju Pertumbuhannya, Jurnal Fisika dan Aplikasinya , 8, 1, (2012) 120104| 120101-120105
http://dx.doi.org/10.12962/j24604682.v8i1.859
[4] Alan G MacDiarmid, “Synthetic metals”: a novel role for  organic  polymers  (Nobel  lecture), Angewandte Chemie  International  Edition ,  40,  14,  (2001)  2581-
2590 http://dx.doi.org/10.1016/S1567-
1739(01)00051-7
[5]  Joseph  Wang,  Analytical  electrochemistry,  John Wiley & Sons, 2006.
[6]  Gang  Liu,  Michael  S  Freund,  New  approach  for  the controlled  cross-linking  of  polyaniline:  synthesis and characterization, Macromolecules , 30, 19, (1997) 5660-5665 http://dx.doi.org/10.1021/ma970469n
[7]  Ji-Chuan  Xu,  Wei-Min  Liu,  Hu-Lin  Li,  Titanium dioxide  doped  polyaniline, Materials  Science  and
Engineering: C , 25, 4, (2005) 444-447
http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2004.11.003
[8]  PD  Gaikwad,  DJ  Shirale,  VK  Gade,  PA  Savale,  HJ Kharat,  KP  Kakde,  SS  Hussaini,  NR  Dhumane,  MD Shirsat, Synthesis of H 2 SO 4 doped polyaniline film by potentiometric method, Bulletin of Materials Science , 29, 2, (2006) 169 http://dx.doi.org/10.1007/BF02704611 [9]  Hardjono Sastrohamidjojo,
Spektroskopi,
Yogyakarta: Liberty , (1991)
[10] AJ  Hartomo,  AV  Purba,  Penyidikan  Spektrometrik Senyawa  Organik,  in,  Edisi  Keempat.  Erlangga. Jakarta. Terjemahan: Spectrometric Identification of Organic Compound. Silverstein, RM, GC Bassler., and TC Morril, 1981.
[11]  Diah Hari Kusumawati, Woro Setyarsih, Nugrahany Primary  Putri,  Studi  Pengaruh  Arus  Polimerisasi terhadap  Konduktivitas  Listrik  Polianilin  yang Disintesis  dengan  Metode  Galvanostatik, Jurnal
Fisika dan Aplikasinya , 4, 1, (2008) [12] Arup Choudhury, Polyaniline/silver
nanocomposites:  Dielectric  properties  and  ethanol vapour sensitivity, Sensors and Actuators B: Chemical , 138, 1, (2009) 318-325 http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2009.01.019